224 COSMOS. 



faible ou concentre , en presence duquel ils eprouvent lapasswite. 



L'aluminiuni, comma le fer, nes'allie pas au mercure et prend a 

 peine quelques traces de plomb : il donne avec le cuivre des alliages 

 logers, tibs-durs et tres-blancs, memo lorsque le cuivre entre pour 

 25 pour cent dans la composition du ra(51ange. II est caracteris6 au 

 plus haut point par la facultt5 de former avec le charbon et surtout 

 avec le silicium une fonte grise , grenue et ca?-sante, cristallisable 

 avec la plus grande facilite. Lcs plans de clivage se coupent sous 

 des angles qui paraissent droits. 



Lorsqu'on attaque cette fonte par I'acide chlorhydrique, I'hydro- 

 gene a odeur infecte y indique la presence du charbon. Mais ce qu'elle 

 contient surtout, c'est du silicium, qui se separe a I'etat de purete, 

 lorsqu'on a prolonge Taction de I'acide chlorhydrique concentre et 

 bouillant. II me parait (Evident que le silicium cxiste dans la fonte 

 d'aluminium au meme ^tat que le carbone dans la fonte grise de fer, 

 etat encore pe\i connu, sur lequel mes recherches relatives a I'alumi- 

 nium me permettront, j'espere, de jeter quelque jour. 



Ce silicium a I'etat de purete est en lames metalliques, brillantes, 

 entierement semblables a la limaille deplatine et, sous cette forme", 

 il difiere essentiellement du silicium de Berzelius. Je pense que cette 

 nouvelle forme du silicium est au silicium ordinaire ce que le gra- 

 phite est au charbon. Ce corps possede, avec une inalterabilite plus 

 complete, toutes les proprietes chimiques que Berzelius attribue au 

 residu de la combustion inachevce du silicium ordinaire. Ainsi, pour 

 donnerune idee de cette indifference a Taction des reactifs les plus 

 energiques , je dirai que le nouveau silicium a etc chauffe au blanc 

 sans changer de poids (et sans donner d'acide carbonique comme le 

 carbure de silicium) dans un courarit d'oxygene pur, qu'il a r^siste a 

 Taction de I'acide fluorhydrique, et s'est dissous seulement dans une 

 sorte d'eau regale formee avec I'acide fluorhydrique et I'acide nitri- 

 que. Lapotasse fondue le transforme en silice, mais Toperation est 

 tres-longue a se completer. 



Ce silicium conduit Telectricite comme le graphite. 



La fonte d'aluminium dont j'extrais le silicium en contient plus 

 de 10 pour cent. 11 parait que pour la production de cette fonte il 

 faut que le silicium soit a Tetat naissant au moment de la combi- 

 naison ; car Taluminium fondii dans un creuset de terre en attaque 

 les parois (1) , met le silicium a nu, mais ne s'y unit pas; le metal 



(1) Je jni'parc mainleniml iles creuscis infusibles el inallacniahles, avec de I'aliimine 

 calciiiee ixiulue plasliqiic au moyen de raliimine gelalintuse. 



